148 



sie unter verschiedenen Winkeln gegen einander gekehrt, 

 und die Druse ist Zellen-förmig." 



„Ich habe eine Analyse dieser Krystalle vorgenommen 

 und bei zweimaligen Versuchen folgendes Resultat erhalten: 



Kieselerde (die sich gelatinös 



abscheidet) 8,96 . 9,09 



Thonerde 9,89 . 3,1S 



Eisenoxydul 60.49 . 65,90 



Kalkerde 13,25 . 16,70 



Talkerde . _. 7, 40 . 7,27 



99,99 . 102,16 



„Obwohl die beiden Untersuchungen nicht genau stimmen, 

 so ist dennoch das Verhältniss der Kieselerde zu den Basen, 

 bei einer wie bei der andern, ziemlich dasselbe und zeigt 

 sich als ein zur Neutralisation nicht ausreichendes. Es ist 

 Diess besonders desshalb interessant, als der feste Schlacken- 

 Boden, an dessen Oberfläche die Krystall-Bildungen auftra- 

 ten, eine ganz andere, einem Snbsilikate nahe entsprechende 

 Zusammensetzung hat, wie folgende Analyse zeigt, die ich 

 mit einem Theile der Schlacken Schichte, auf der sich oben 

 Krystalle fanden, vorgenommen habe und die nachstehendes 

 Resultat gab : 



Kieselerde 18,403 



Thonerde 6,023 



Eisenoxydul 65,075 



Kalkerde 5,173 



Talkeide 4,915 



99,589. 



„Hier ist der Sauerstoff der Kieselerde 9,560, jener der 

 übrigen Basen zusammengenommen = 20,973 und so das ein 

 Subsilikat bedingende Verhältniss von 1 : 2 nahe erreicht. 

 Ich habe ferner einen Theil des Schlacken-Bodens, wie er 

 während der Arbeit im flüssigen Zustande war, genommen 

 und bei seiner Analyse erhalten: 



Kieselerde 18,597 



Thonerde 2,504 



Eisenoxydul 76,455 



Kalkerde 1,252 



Talkerde . ... . . . 1,189 



99,997. 



